378 



MORITZ V. HOOR. 



In Figur 4 habe ich die Hysteresiscurven für zwei verschie- 

 dene Stahlsorten der Firma Böhler im gehärteten und nicht 



gehärteten Zustande 

 und einer weichen 

 Eisensorte auf Grund 

 der Versuche im La- 

 boratorium der Firma 

 Ganz & Comp, ange- 

 geben. 



I und \ geben 

 die Curven der Böh- 

 ler'schen Magnet- 

 stahlmarke W. IL G. 

 im gehärteten und 

 nicht gehärteten Zu- 

 stande , II und II \ 

 die Curven für eine 

 sehr harte Magnet- 

 stahlsorte der Firma 

 Böhler im gehärteten, 

 resp. nichtgehärteten 

 Zustande. 



Die Curven III, 

 resp. die schwarz an- 

 gelegte Fläche zwi- 

 schen dem auf- und 

 absteigenden Theile 

 giebt die Hysteresis- 

 arbeit einer weichen 

 Eisensorte. 



Man sieht aus 

 diesen Curven, dass 

 durch die Härtung 

 die ^-förmigen Hysteresisflächen bedeutend vergrössert und in der 

 Abscissenachse verzerrt werden, und die Coercitivkraft bedeutend 

 vergrössert wird. So z. B. ist die Coercitivkraft für den Magnet- 

 stahl W. IL G. in weichem Zustande ca. 19, in hartem Zustande 52. 



